434 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



lution dans l'eau de mer. Ce cas retombe dans le cas des ciments 

 dont la prise a ete ralentie artificiellement, soit par une adjonction 

 bien comprise de gypse lors de la mouture, soit par tout autre 

 moyen et qui presentent des resistances notablement plus fortes 

 que celle du meme ciment n'ayant pas subi ce traitement. 



Si au contraire, le ciment gâche, soit a l'eau de mer, soit a l'eau 

 douce, est mis â durcir dans l'eau de mer, la resistance augmente 

 d'une fagon generale pour Ies courtes periodes, puis decroit: elle 

 arrive â etre inferieure â la resistance du meme ciment mis â dur- 

 cir dans l'eau douce et peut meme, dans certains cas, devenir nulle. 

 Le ciment presente alors des traces de desagregation evidentes, 

 dues a des phenomenes d'ordre chimique, soit Ies reactions des 

 sels contenus dans l'eau de mer, sur Ies differents composes for- 

 mant le ciment. 



Nous allons essayer d'etudier Ies reactions qui se passent et pour 

 etre plus clair, nous nous permettrons auparavant de donner un 

 court apercu des corps qui se trouvent en presence. 



Eau de mer. — L'eau de mer tient en solution un certain nom- 

 bre de sels, dont Ies principaux sont le sel ordinaire ou chlorure 

 de sodium, le chlorure de magnesie, le sulfate de magnesie, le sul- 

 fate de chaux, un peu de chlorure de potassium, de bicarbonates 

 de chaux et de mag-nesie. 



Les quantites reciproques de ces sels varient notablement d'une 

 mer a 1' autre, cependant l'eau des mers ouvertes presente, â peu 

 de chose preş, la meme composition. 



On peut admettre en moyenne pour ces dernieres, une teneur 

 variant de 1,5 a 4°/ de sels en dissolution, qui eux memes se trou- 

 vent dans les proportions relatives suivantes : 



Chlorure de sodium . . . . . . . . de 75 â 85 °/ 



Chlorure de magnesie » 7 » 10 » 



Sulfate de magnesie . . » 4,5 » 9 » 



Sulfate de chaux » 0,5 » 4,5 » 



Chlorure de potasse » 1 » 4 » 



Chlorure de chaux » o » 0,2 » 



Bromures divers » o » 0,5 » 



Bicarbonates de chaux et magnesie . . » 0,1 » 3,2 » 



